( 1091 ) 



s'électrolyse avec la plus grande facililé. Il fournit au pôle négatif une 

 éponge d'uranium renfermant souvent de petits cristaux de ce métal. Il 

 suffit, pour avoir une marche régulière, d'une différence de potentiel aux 

 bornes de 8 à 10 volts. Nous avons utilisé généralement un courant d'une 

 densité de 5o ampères. Le bain est maintenu en fusion par l'action calori- 

 fique du courant lui-même. 



» L'électrolyse était faite au moyen d'électrodes en charbon pur et le 

 chlorure était placé dans un vase cylindrique en porcelaine. Ce vase était 

 clos au moyen d'une plaque de porcelaine rodée qui donnait passage aux 

 deux électrodes et à un tube de verre recourbé à angle droit. Ce dernier 

 permettait d'amener un courant d'hydrogène bien sec et bien privé d'azote 

 au-dessus du sel fondu. 



)) Après complet refroidissement, le contenu du creuset est repris par 

 l'eau glacée; on le lave ensuite rapidement à l'alcool; car l'uranium très 

 divisé décompose l'eau à la température ordinaire. 



» Cet uranium est cristallin ; certaines parties voisines de l'électrode se 

 présentent même en cristaux assez nets pouvant atteindre i™™ de côté. 



» Lorsque l'on emploie une électrode de fer, on peut obtenir par ce 

 procédé des alliages d'uranium et de fer d'un blanc d'argent qui peuvent 

 se limer avec facilité et qui possèdent un grain très fin. 



» Propriétés physiques. — Lorsque l'uranium est bien pur, sa couleur est 

 absolument blanche, moins bleutée que celle du fer, dont il peut prendre 

 le poli; si ce métal est coloré en jaune, on peut toujours y déceler la pré- 

 sence de l'azote. Nous reviendrons plus tard sur la densité de l'uranium. 



)) L'uranium pur se lime avec facilité, il ne raye pas le verre; il peut se 

 carburer alors légèrement lorsqu'on le chauffe dans une brasque de char- 

 bon et peut prendre la trempe. 



» Il n'est pas magnétique lorsqu'il est bien exempt de fer. 



» Dans le four électrique, l'uranium est beaucoup plus volatil (' ) que le 

 fer; nous avons déjà appelé l'attention sur ce point (-). 



(•) MoissAN, Étude de quelques phénomènes nouveaux de fusion et de volatilisa- 

 tion produits au moyen delà chaleur de l'arc électrique {Comptes rendus, t. CXVI, 

 p. 1429). 



(-) Nous ferons remarquer ici que, dans toutes nos préparations d'uranium au four 

 électrique, la proportion du métal volatilisé, recueillie sur lefour, était toujours assez 

 grande pour que nous ayons eu intérêt à reprendre nos fours en pierre calcaire par un 

 traitement chimique pour en retirer l'uranium. 



C. R.. i8q6, 1" Semestre. (T. GXXII, N" 20.) '42 



